以铜、钛等为原料,采用真空热压法制备 Cu–Sn–Ti 金属结合剂。烧结工艺参数：烧结气氛,真空；烧结温度,640℃；烧结压力,23 kN/mm2；保温时间,6 min。利用 Inspect S50扫描电子显微镜对其微观结构进行表征。实验结果表明：Cu-Sn-Ti 金属结合剂中形成了以钛为中心、Cu-Sn 相为壳的核/壳结构,即 Ti/Ti-Cu/Ti-Cu-Sn/Cu-Sn 的微观结构。最后,结合烧结工艺参数、原子特性、热力学分析等,对这种微观结构的形成机理进行了阐述。
钛 金属结合剂 制备 机理